(M ) 



mercure sont décomposés au rouge sombre avec formation de chlorure de 

 niobium et mise en liberté de mercure. 



» La fonte de niobium est attaquée par la potasse en fusion; il se fait 

 un niobate alcalin et de l'hydrogène se dégage. 



» Le sulfate de potassium en fusion est réduit par le niobium avec pro- 

 duction de sulfure fie potassium et de petits cristaux bleus insolubles dans 

 l'eau bouillante, et présentant au microscope l'apparence de petits cubes. 

 Le chlorate de potassium ne réagit pas sur le niobium avant sa tempéra- 

 ture de décomposition. Mais lorsque cette température est atteinte, la 

 réaction se produit avec une vive incandescence. De même l'azotate de 

 potassium chauffé à sa température de décomposition fournit au contact de 

 la fonte de niobium un violent dégagement de vapeurs nitreuses. 



» La solution d'acide fluorhydrique attaque lentement la fonte de 

 niobium. Au contraire, l'acide chlorhydrique et l'acide azotique n'exercent 

 aucune action sur ce corps même à leur température d'ébullition. L'acide 

 sulfurique n'est pas décomposé à froid par la fonte de niobium réduite en 

 poudre fine. En chauffant, l'attaque se produit avec une grande lenteur ; 

 l'acide se colore en brun et il se précipite de l'acide niobique. La fonte de 

 niobium n'est pas attaquée par l'eau régale, tandis qu'elle se dissout rapi- 

 dement dans un mélange d'acide fluorhydrique et d'acide nitrique. 



» Analyse. — Le dosage du carbone dans la fonte de niobium a été fait 

 par combustion dans l'oxygène. La fonte réduite en poudre fine était 

 placée dans une nacelle et chauffée dans un tube de verre de Bohême. La 

 combustion se fait avec une grande facilité, et nous nous sommes assuré 

 qu'elle est rapidement complète. Du poids d'acide carbonique recueilli il 

 est facile de déduire le poids du carbone combiné. Nous rappellerons que, 

 dans toutes les fontes que nous avons préparées jusqu'ici, nous n'avons 

 jamais rencontré de graphite libre (*). Nous indiquerons ci-dessous 

 quelques-unes de nos analyses : 



1. 2. 3. 4. 5. 



Carbone combiné 3.4o 3. i5 2.g5 2.71 2.3o 



» Conclusions. - En résumé, l'emploi du four électrique permet d'obtenir 

 avec facilité une fonte mixte de niobium et de tantale de laquelle, enapph- 



(') Nous nous sommes assuré, dans des expériences préliminaires, que 

 niobium ne dissolvait pas l'azoture du même corps simple. 



